» mb u EEE 
a . - . 
- 
Ueber das Magnium. 3 167 
Tiegel geöffnet, und man findet eine sehr bewegliche 
Flüssigkeit von nicht zersetztem Chlormagnium und Chlor- 
natrium von der Einwirkung des Natriums auf einen 
Theil des im Ueberschusse angewandten Chlormagniums 
und Fluorcaleciums. Metalltheile sieht man nicht, sie sind in 
mikroskopischen Kügelchen durch die Masse vertheilt, wie 
Fett in einer Emulsion. Mit einem recht saubern Eisen- 
stabe rührt man die Masse durch, bringt die am Rande 
des Tiegels haftenden Theile dazu und nimmt denselben 
aus dem Feuer. Nachdem man ihn einige Augenblicke 
hat erkalten lassen, bringt man auf die Oberfläche der 
rothen Flüssigkeit reines, trocknes und gepulvertes Fluor- 
calcium in kleinen Mengen und rührt mit dem Eisenstabe 
durch. Es kommen Metalltheile zum Vorschein, und wenn 
man gut gearbeitet hat, tritt im Augenblicke des völligen 
Erkaltens fast alles Magnium in compacter Masse an 
die Oberfläche der schwereren Salzmasse. Etwas anhaf- 
tende Schlacke hindert die Oxydation des Metalles und 
dessen Entflammen an der Luft. Tritt diese jedoch ein, 
so hemmt man das Verbrennen durch eine kleine Menge 
Fluorcalcium. Der Tiegel wird zerschlagen, das Metall 
durch einige Hammerschläge getrennt. Die ganze Aus- 
beute an dichtem Magnium und in dem Salze zerstreuter 
Kügelchen beträgt 92 Grm., also fast 3/5 des Magniums, 
welches das angewandte Natrium hätte abscheiden müssen. 
Bei schlechter Vereinigung des Metalles erhitzt man 
von Neuem unter Malaxiren der teigigen Masse mit dem 
Eisenstabe. Es muss die Operation überhaupt mehrere 
Male wiederholt werden, da man jedesmal eine neue 
Ausbeute an Metall erhält. Die Verfasser erhielten mit 
100 Grm. Natrium bis 45 Grm. rohes Magnium. 
Eine zweite Darstellungsmethode ist, dass man 600 
Gramm Chlormagnium mit 100 Grm. geschmolzenem Chlor- 
natrium und 100 Grm. trocknem reinen Fluorcaleium mischt, 
alles gepulvert. Darin vertheilt man 100 Grm. Natrium 
in Stückchen und bringt in einen rothglühenden Tiegel, 
der bedeckt wird. Später wird auf eine Eisenplatte ausge- 
gossen und nach Absonderung der Schlacke die Metall- 
masse gesammelt. | 
Um Magnium in Barren zu bringen, schmilzt man 
die rohe Masse mit Chlormagnium, Chlornatrium und 
Fluorcaleium, von letzterem ein kleiner Ueberschuss, und 
giesst das geschmolzene Metall in Formen. Vielleicht 
sicherer ist das Schmelzen von 60 Grm. Chlornatrium 
und 75 Grm. Chlorkalium, die geschmolzene Masse auf 
